A. DELESNE. — L'OCCLUSION DES GAZ PAR LES METAUX 



19 



mais on peut trouver dans les solides des gaz 

 résultant de réactions eirectuées entre des con- 

 stituants non gazeux pendant le refroidissement. 

 Ainsi la présence de CO et CO^ dans l'acier a 

 été attribuée à des réactions entre l'oxyde de fer 

 dissous et le carbone à la température particu- 

 lière où l'oxyde de fer, étant mis hors solution 

 par le refroidissement progressif, se concentre 

 dans la liqueur-mère entre les cristaux en for- 

 mation et réagit avec le carbone qui n'a pas subi 

 la même concentration. CO et CO- se trouvent 

 dans un rapport défini, d'où l'on peut déduire 

 cette température. Mais il est douteux que ces 

 gaz soient solubles dans l'acier liquide, car CO- 

 oxyderait, tandis que CO carburerait 1 acier; si 

 le mélange se montre soluble, ce n'est que dans 

 le rapport particulier des deux gaz qui est en 

 équilibre avec le métal fondu à cette tempéra- 

 ture particulière. Solubles ou non dans le fer 

 fondu, ces gaz doivent se former par des réac- 

 tions entre l'oxyde de fer dissous et le carbone 

 et doivent se dégager entre les cristaux, en affec- 

 tant les propriétés de la niasse métallique; si 

 les gaz sont solubles, ils se concentrent dans la 

 substance intercristalline comme dans le cas de 

 l'hydrogène. 



D'après les recherches de M. A. Me Cance, ces 

 gaz auraient une grande importance dans la for- 

 mation des soufflures des lingots d'acier. Quand 

 ces derniers se solidifient, les gaz, étant beau- 

 coup moins solubles dans la partie solide que 

 dans la partie liquide, se concentrent dans la 

 dernière portion liquide. L'aciersesatured'abord 

 de CO, mais en même temps le refroidissement 

 provoque la réaction FeO -\- CO = Fe -j- CO^, 

 et CO^ augmente aux dépens de CO. Quand la 

 solubilité de l'acier pour CO- est dépassée, les 

 soufflures se forment. 



Un autre point mis en lumière par plusieurs 

 auteursde communications, c'est que les données 

 expérimentales sur lesquelles se basent les théo- 

 ries de l'occlusion divergent parfois considéra- 

 blement, qualitativement et quantitativement. 

 Les déterminations, tant de l'occlusion que de 

 la libération des gaz par les métaux, sont très 

 difficiles, les gaz dégagés pouvant être absorbés 

 par d'autres parties de l'appareil d'essai, et les 



informations données sur les méthodes de déter- 

 mination de la pression, de la température et de 

 la composition des gaz, employées par les divers 

 auteurs, sont le plus souvent insuffisantes. 



La détermination de l'occlusion se fait en 

 général en chauffant l'échantillon de métal dans 

 le vide. Pour éviter la contamination de la sub- 

 stance par réaction chimique avec les matériaux 

 du four, W. Austin a essayé en 1912 le chauffage 

 et la fusion électriques directs en faisant passer 

 le courant par un bâton de métal, formant l'axe 

 d'un cylindre en acier; il a trouvé peu de gaz, 

 et ce dernier pouvait provenir du cylindre, 

 chauffé par radiation. Dans leurs plus récentes 

 expériences, G. AllemanetC. J.Darlingtonse sont 

 servis du chauffage électrique jusqu'à 1.900" C. 

 dans des tubes de quartz ou d'alundum, le métal 

 à étudier étant placé dans une nacelle de quartz 

 ou de platine. Les gaz étaient aspirés par une 

 pompe à mercure, tandis que le manchon à 

 vide entourant le tube était relié à une pompe 

 moléculaire. La plupart des métaux ferreux sur 

 lesquels ils ont expérimenté ont dégagé des gaz 

 (jusqu'à 200 volumes), dans l'ordre décroissant : 

 H, CO, N ; la présence d'oxygène n'a pu être déce- 

 ée avec certitude. 



11 semble donc que ce qui importe à l'heure 

 actuelle, c'est l'établissement d'une méthode 

 expérimentale exempte d'objections pour la 

 détermination des quantités de gaz occlus ou 

 dégagés par les métaux aux différentes tempé- 

 ratures. Lorsqu'on disposera de données sur 

 lesquelles ne subsistera plus aucun doute, on 

 pourra alors aboutir à des conclusions plus 

 solides sur la nature de l'occlusion dans les 

 différents cas. L'étude des métaux purs, absolu- 

 ment exempts de gaz occlus, recommandée par 

 Sir Robert Hadfield, permettra, d'autre part, 

 de se rendre compte de l'influence exacte de 

 l'occlusion sur les propriétés de ces métaux'. 



A. Delesne. 



1. De nombreuses nutrea communications, traitant de 

 points spéciaux de ce vaste sujet, ont été présentée» à cftle 

 séance de la Société Karoday. Mentionnons en parliculiei- 

 celles sur l'absorption des gai par le» métaux nobles, par 

 l'argent fet sur le phénomène particulier du « rochage i> de 

 l'argent par solidification). 



